70 Gewinnung schöner, wohl ausgebildeter Krystallgruppen v. Wismuth. 
Solches rohes Wismuth enthielt 2 Procent Antimon und 
Blei, 2 Procent Kupfer, und Spuren von Silber. 
Da es zur Fabrikation des Magisterium Bismuthi bestimmt 
ist, so wird es zur Trennung von Antimon nur mit Salpeter 
geschmolzen, von den anderen Metallen auf nassem Wege 
geschieden. 
Die mittlere Schicht enthält im Mittel noch 5—8 Proc. 
Wismuth; sie wird in ähnlicher Weise wie das rohe Erz 
geröstet und mit Zuschlag verschmolzen. Die nach dieser 
Schmelzung über dem Regulus befindliche Masse enthält noch 
1—2 Proc. Wismuth, welche nur noch auf nassem Wege 
gewonnen werden können. 
Ein zu St. Angel, bei d’Ussel, Dep. de la Correze ge- 
fundenes Erz, welches hauptsächlich Wolfram und Wismuth- 
oxyd enthält, verarbeitet man folgendermassen: 
Das feingepulverte Erz wird 2mal mit COhlorwasserstoff- 
säure digerirt, die sauren Flüssigkeiten werden abgelassen 
und ein Theil der Säure durch Soda gesättigt; diese Lösung 
giesst man dann in eine grosse Menge Wasser, sammelt das 
basische Chlorwismuth, wäscht es aus, bringt es in nassem 
Zustande mit Eisenblech im Berührung, sammelt das so redu- 
cirte Wismuth, trocknet es und schmelzt es mit einem Fluss- 
mittel zusammen. 
Dieses Metall enthält Spuren von Blei und Silber. 
Der in Salzsäure unlösliche Theil des Erzes wird mit 
salpetersaurem Natron bei Rothgluth geschmolzen; das Schmelz- 
product, mit siedendem Wasser ausgezogen, liefert wolfram- 
saures Natron (Tungstate de Soude) ein zur Stofffärberei- und 
Druckerei angewendetes Salz. (Annales de Ohimie et de Phy- 
sique. Ser. 15. Mars 1874.). | H. 
Gewinnung schöner, wohl ausgebildeter Krystall- 
gruppen von Wismuth. 
Als ein Erforderniss hierzu giebt R. Böttger an, dass 
das im Handel vorkommende meist unreine Wismuth zuvor 
mit ca. dem 20. Theil seines Gewichtes Kalisalpeter in einem 
kleinen Porzellantiegel über einen einfachen Gasbrenner eine 
halbe Stunde lang, unter jeweiligem Umrühren der Masse 
mit einem irdenen Pieifenstabe, in Fluss erhalten werde. 
Giesst man dann, nach sorgfältiger Entfernung der sich hier- 
